Source: http://docplayer.pl/43916989-Aprobata-techniczna-itb-at-2012-stalowe-tuleje-rozporowe-marcopol-typu-trs-warszawa.html
Timestamp: 2018-04-26 08:14:43
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA - PDF
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW I Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w maju 2012 r. Zam. 543/2012
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: MARCOPOL Sp. z o.o. Producent Śrub ul. Oliwska 100, Chwaszczyno stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 22 marca 2017 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Warszawa, 22 marca 2012 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2012 zawiera 13 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2012 str. 2/13 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Wyroby PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 9 INFORMACJE DODATKOWE... 9 RYSUNKI I TABLICE... 11
5 AT /2012 str. 3/13 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS, produkowane przez firmę MARCOPOL Sp. z o.o. Producent Śrub, ul. Oliwska 100, Chwaszczyno. Tuleje rozporowe typu TRS składają się z korpusu z rozcięciami, mającego otwór z jednej strony nagwintowany, z drugiej strony w kształcie stożka wewnętrznego, gdzie jest usytuowany trzpień rozpierający, również w postaci stożka. Zakotwienie tulei następuje w wyniku wbijania trzpienia rozpierającego przy użyciu specjalnego narzędzia (tzw. osadzaka). Mocowanie elementu budowlanego do podłoża wykonuje się za pomocą wkręcania pręta gwintowanego lub śruby w otwór korpusu tulei. Tuleje rozporowe TRS przedstawiono na rys. 1, asortyment i wymiary podano w tablicy 1. Tuleje objęte Aprobatą wykonuje się ze stali węglowej, pokrytej elektrolityczną powłoką cynkową i konwersyjną powłoką chromianową. Wymagane właściwości techniczno-użytkowe tulei rozporowych TRS podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Tuleje rozporowe typu TRS są przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004/A1:2005/A2:2006. Ze względu na agresywność korozyjną środowiska, tuleje rozporowe typu TRS należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN ISO :2001 lub PN-EN 12500:2002. Nośności obliczeniowe zamocowań tulei objętych niniejszą Aprobatą podano w tablicy 2, a parametry montażowe przedstawiono w tablicy 3. Otwór w podłożu należy wiercić prostopadle do jego powierzchni. Tuleja rozporowa powinna dać się wprowadzić w wykonany w podłożu otwór lekkimi uderzeniami młotka. Tuleje rozporowe TRS powinny być stosowane zgodnie z projektem, opracowanym z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm i przepisów budowlanych, wymagań niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz informacji Producenta dotyczących warunków wykonania połączeń z zastosowaniem ww. tulei.
6 AT /2012 str. 4/13 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS powinny być wykonywane ze stali niskowęglowej o wytrzymałości na rozciąganie (R m ) nie niższej niż 380 MPa oraz granicy plastyczności (R e ) nie niższej niż 235 MPa Wyroby Kształt i wymiary. Kształt i wymiary tulei MARCOPOL typu TRS powinny być zgodne z rys. 1 oraz tablicą 1. Odchyłki wymiarów nietolerowanych nie powinny przekraczać wartości przewidzianych dla odchyłek granicznych do klasy tolerancji m wg normy PN-EN : Wygląd zewnętrzny powierzchni. Powierzchnie tulei powinny być gładkie, bez pęknięć, zadziorów i śladów korozji Nośności charakterystyczne. Nośności charakterystyczne zamocowań tulei MARCOPOL typu TRS nie powinny być mniejsze niż wartości podane w tablicy Zabezpieczenie antykorozyjne. Elementy tulei rozporowej powinny być pokryte elektrolityczną powłoką cynkową i konwersyjną powłoką chromianową o łącznej grubości nie mniejszej niż 8 µm, spełniającą wymagania określone w normach PN-EN ISO 4042:2001 +Ap1:2004 i PN-EN ISO 2081: PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT Tuleje objęte niniejszą Aprobatą Techniczną powinny być dostarczane w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu,
7 AT /2012 str. 5/13 numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, min. głębokość zakotwienia, grubość powłoki antykorozyjnej, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 dokonuje Producent, stosując system 1. W przypadku systemu 1 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: a) zadania Producenta: zakładowej kontroli produkcji, uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p ,
8 AT /2012 str. 6/13 b) zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu tulei rozporowych TRS obejmuje nośność obliczeniową zamocowań tych tulei oraz grubość powłoki antykorozyjnej. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie surowców oraz materiałów, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania uzupełniające.
9 AT /2012 str. 7/ Badania bieżące. Badania bieżące tulei rozporowych obejmują sprawdzenie: a) kształtu i wymiarów, b) wyglądu zewnętrznego powierzchni, c) grubości powłoki antykorozyjnej Badania uzupełniające. Badania uzupełniające tulei rozporowych obejmują sprawdzenie nośności charakterystycznej zamocowań Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów tulei. Sprawdzenie kształtu i wymiarów tulei rozporowych należy przeprowadzać okiem nieuzbrojonym, za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 0,01 mm. Kształt, wymiar i odchyłki powinny spełniać wymagania p Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powierzchni. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powierzchni elementów tulei rozporowej należy wykonywać wizualnie. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami p Sprawdzenie nośności charakterystycznej zamocowań tulei. Sprawdzenie nośności charakterystycznej zamocowań tulei rozporowych należy przeprowadzać na tulejach osadzonych w podłożu wymienionym w p. 2. Pomiaru sił należy dokonywać za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej, umożliwiającego stałe i powolne zwiększanie siły aż do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3 % w całym zakresie pomiarowym. Do badań należy użyć prętów gwintowanych klasy własność mechanicznych 6.8 wg normy PN-EN ISO 898-1: Sprawdzenie grubości powłoki antykorozyjnej. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej i konwersyjnej powłoki chromianowej należy wykonywać według normy PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 3497:2004. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami p
10 AT /2012 str. 8/ Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność stalowych tulei rozporowych MARCOPOL typu TRS do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz zmiany Dz. U. Nr 33/2004, poz. 286). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta stalowych tulei rozporowych MARCOPOL typu TRS od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie.
11 AT /2012 str. 9/ W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie stalowych tulei rozporowych MARCOPOL typu TRS należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest ważna do 22 marca 2017 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 206-1:2003 +Ap1:2004+A1:2005/A2:2006 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery PN-EN :1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji PN-EN ISO 898-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności. Gwint zwykły i drobnozwojny
12 AT /2012 str. 10/13 PN-EN ISO 2081:2011 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna PN-EN ISO 3497:2004 Powłoki metalowe. Pomiary grubości powłok. Metody spektrometrii rentgenowskiej PN-EN ISO 4042:2001/ Części złączne. Powłoki elektrolityczne Ap1:2004 PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbek Raporty z badań i oceny Raport z badań nr LOK /11/R06OSK wydanie 2. Stalowe łączniki rozporowe pobijane typu TRS, Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK, ITB Oddział Śląski, Katowice, al. Korfantego 191.
13 AT /2012 str. 11/13 RYSUNKI I TABLICE Str. RYSUNKI Rys. 1. Stalowa tuleja rozporowa MARCOPOL typu TRS TABLICE Tablica 1. Asortyment i wymiary stalowych tulei rozporowych MARCOPOL typu TRS Tablica 2. Nośności obliczeniowe zamocowań stalowych tulei rozporowych MARCOPOL typu TRS na wyrywanie z podłoża betonowego Tablica 3. Tablica 4. Parametry montażowe stalowych tulei rozporowych MARCOPOL typu TRS Nośności charakterystyczne zamocowań stalowych tulei rozporowych MARCOPOL typu TRS na wyrywanie z podłoża betonowego... 13
14 AT /2012 str. 12/13 Rys. 1. Stalowa tuleja rozporowa MARCOPOL typu TRS Asortyment i wymiary stalowych tulei rozporowych MARCOPOL typu TRS Tablica 1 Poz. Oznaczenie Wymiary, mm d l TRS M TRS M TRS M TRS M TRS M TRS M Nośności obliczeniowe zamocowań stalowych tulei rozporowych MARCOPOL typu TRS na wyrywanie z podłoża betonowego 1) Tablica 2 Poz. Oznaczenie Średnica tulei d, mm Nośność obliczeniowa, kn TRS M6 ø 8 3,86 2 TRS M8 ø 10 5,02 3 TRS M10 ø 12 5,98 4 TRS M12 ø 16 10,09 5 TRS M16 ø 20 10,99 6 TRS M20 ø 25 11,48 1) beton zwykły klasy C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005/A2:2006 UWAGA: Nośności dotyczą tulei rozprężnych z prętem gwintowanym klasy własności mechanicznych 6.8 wg normy PN-EN ISO 898-1:2009
15 AT /2012 str. 13/13 Parametry montażowe stalowych tulei rozporowych MARCOPOL typu TRS Tablica 3 Poz. Oznaczenie Średnica i długość tulei d x l, mm Min. głębokość zakotwienia hef, mm Min. długość otworu h0, mm Średnica otworu d0, mm Min. grubość podłoża hmin, mm TRS M6 8 x TRS M8 10 x TRS M10 12 x TRS M12 10 x x hef 5 TRS M16 20 x TRS M20 25 x Nośności charakterystyczne zamocowań stalowych tulei rozporowych MARCOPOL typu TRS na wyrywanie z podłoża betonowego 1) Poz. Oznaczenie Średnica tulei d, mm Tablica 4 Nośność charakterystyczna, kn TRS M6 ø 8 9,72 2 TRS M8 ø 10 12,65 3 TRS M10 ø 12 15,07 4 TRS M12 ø 16 25,42 5 TRS M16 ø 20 27,69 6 TRS M20 ø 25 28,93 1) beton zwykły klasy C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005/A2:2006 UWAGA: Nośności dotyczą tulei rozprężnych z prętem gwintowanym klasy własności mechanicznych 6.8 wg normy PN-EN ISO 898-1:2009